실시 예 1 , 비 교예 1 , 2 에서 얻 어 진 황화물 고체 전해질 재료 에 대하 여 , 교류 임피던스 법 에 의한 Li 이온 전도도 ( 상온 ) 의 측정 을 실시 하 였 다 . Li 이온 전도도 의 측정 은 이하 와 같이 실시 하 였 다 . 지 지통 ( 마 콜 제조 ) 에 첨가 한 시료 100 ㎎ 을 SKD 제 전극 사이 에 끼웠 다 . 그 후 , 4 . 3 ton / ㎠ 의 압력 에서 시료 를 압 분 ( 壓 粉 ) 하 고 , 6 N ㎝ 로 시료 를 구속 하 면서 임피던스 측정 을 실시 하 였 다 . 측정 에 는 솔라 트론 1260 을 사용 하 고 , 측정 조건 은 인가 전압 5 ㎷, 측정 주파 수역 0 . 01 ㎒ ∼ 1 ㎒ 로 하 였 다 . 그 결과 를 도 7 에 나타낸다 . 도 7 에 나타내 는 바 와 같이 , 실시 예 1 은 비 교예 1 보다 Li 이온 전도도 가 높 았 다 . 또한 , Li 이온 전도도 는 , 실시 예 1 에서 는 2 . 1 × 10 - 4 S / ㎝ 이 고 , 비 교예 1 에서 는 , 9 . 0 × 10 - 5 S / ㎝ 이 며 , 비 교예 2 에서 는 , 4 . 8 × 10 - 9 S / ㎝ 였 다 .